( 3i9) 



» Nous devons insister sur ce point que la matière analysée était bien 

 cristallisée et bien pure. Aussi deux analyses différentes se sont-elles 

 trouvées pnrfaitement d'accord. 



» La composition de la scorie cristalline est, au contraire, variable d'un 

 point à un autre; elle diffère de celle des cristaux bleus principalement par 

 une moindre proportion d'acide phosphorique et une surcharge considé- 

 rable en oxydes de fer et de manganèse ; on y remarque en outre la pré- 

 sence du soufre à l'état de sulfate et de sulfure. L'analogie générale de com- 

 position est cependant assez grande pour que l'on puisse conclure de 

 l'analyse, comme de l'examen au microscope, que la scorie elle-même est 

 intimement pénétrée de la substance bleue translucide. 



» L'examen minéralogique des cristaux a doiuié les résultats suivants : 



» Ils appartiennent au système orlhorhombique. Les angles sont 



mm z= 113° lo', e'e' (sur /?) = 64°. 



» Les formes lespluï fréquentes sont les combinaisons mp, mpe\ ph* e'. 

 Cette dernière forme est aplatie suivant p et allongée dans le sens de la 

 petite diagonale. 



» Les cristaux sont doués d'une double réfraction énergique; plan des 

 axes optiques parallèle à g'; écartement apparent des axes dans l'huile 

 ^112° environ ; dispersion assez notable : i' )> p; bissectrice obtuse posi- 

 tive normale à p; dichroïsme très marqué. Si un cristal est placé de façon 

 que le plan des axes optiques soit parallèle à la section principale d'un 

 nicol, il est d'un beau bleu de cobalt ;s'il est placé perpendiculairement, il 

 devient tout à fait incolore. 



» La substance que nous venons de décrire est donc un composé par- 

 faitement défini et cristallisé d'acide silicique, d'acide phosphorique et de 

 chaux avec de petites proportions d'oxyde de fer et d'alumine. C'est le pre- 

 mier exemple que l'on puisse citer d'un pareil composé cristallisé. 



» On a signalé dans la nature quatre minéraux renfermant à la fois de 

 la silice et de l'acide phosphorique; mais deux d'entre eux, l'hypochlorite 

 et la sordavs'alite, sont amorphes, de composition irrégulière, et ne sont 

 probablement que de simples mélanges de silicates et de phosphates. Les 

 deux autres sont cristallisés, l'eulytine et l'atélestitejce sont des silicates de 

 bismuth avec de très faibles proportions (2 pour 100 environ) d'acide phos- 

 phorique, et les minéralogistes hésitent à leur attribuer le nom de silico- 

 phosjjhales. 



» Dans leij cristaux que nous venons d'étudier, au contraire, les deux 



